Виробництво в’яжучих речовин з відходів збагачення вугілля
У результаті термообробки відходів газоподібним теплоносієм з температурою 600—800 °C відбувається дегідратація глинистих складових, внаслідок чого відходи набувають нових якісних характеристик.

Термооброблені відходи можуть бути додані до цементів як клінкерна добавка у кількості 10—15 %. Це дає змогу знизити витрати палива і збільшити продуктивність цементних печей.

Приклад. У роботі досліджено та обґрунтовано можливість використання відходів вуглезбагачення Коркинського вугільного розрізу як компонент портландцементної сировинної суміші і для виробництва добавок в цемент, що активізують процеси його гідратації. Результати лабораторних досліджень і промислових випробувань при мокрому способі підготовки сировини на цементному заводі ЗАТ «Уралцемент» виявили, що відходи вуглезбагачення Коркинського вугільного розрізу є цінним компонентом сировинної суміші, що дає змогу інтенсифікувати основні процеси виробництва цементу, підвищити продуктивність сировинних млинів з 68 до 73 т/год при одночасному зниженні питомої витрати електроенергії з 23,6 до 21,4 кВт·год/т, знизити при випалюванні клінкеру питому витрату умовного палива на 32,1 кг/т, підвищити продуктивність цементних млинів з 25 до 26,3 т/год, при одночасному зниженні витрат електроенергії на 5 %, забезпечити стійкий випуск цементу М-500.

Див. також 
 Комплексне використання продуктів переробки вугілля
 Переробка відходів

Література 
 Смирнов В. О., Сергєєв П. В., Білецький В. С. Технологія збагачення вугілля. Навчальний посібник. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2011. — 476 с.
 Смирнов В. О., Білецький В. С., Шолда Р. О. Переробка корисних копалин. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. — 600 с.

Поводження з відходами
Технології
Переробка відходів
У результаті термообробки відходів газоподібним теплоносієм з температурою800 ° C відбувається дегідратація глинистих складових , внаслідок чого відходи набувають нових якісних характеристик . Термооброблені відходи можуть бути додані до цементів як клінкерна добавка у кількості15 % . Це дає змогу знизити витрати палива і збільшити продуктивність цементних печей . Приклад . У роботі досліджено та обґрунтовано можливість використання відходів вуглезбагачення Коркинського вугільного розрізу як компонент портландцементної сировинної суміші і для виробництва добавок в цемент , що активізують процеси його гідратації . Результати лабораторних досліджень і промислових випробувань при мокрому способі підготовки сировини на цементному заводі ЗАТ « Уралцемент » виявили , що відходи вуглезбагачення Коркинського вугільного розрізу є цінним компонентом сировинної суміші , що дає змогу інтенсифікувати основні процеси виробництва цементу , підвищити продуктивність сировинних млинів здот / год при одночасному зниженні питомої витрати електроенергії з6 до4 кВт · год / т , знизити при випалюванні клінкеру питому витрату умовного палива на1 кг / т , підвищити продуктивність цементних млинів здо3 т / год , при одночасному зниженні витрат електроенергії на % , забезпечити стійкий випуск цементу М - 500 . Див . також Комплексне використання продуктів переробки вугілля Переробка відходів Література Смирнов В . О . , Сергєєв П . В . , Білецький В . С . Технологія збагачення вугілля . Навчальний посібник . — Донецьк : Східний видавничий дім , — с . Смирнов В . О . , Білецький В . С . , Шолда Р . О . Переробка корисних копалин . — Донецьк : Східний видавничий дім , — с . Поводження з відходами Технології Переробка відходів